Phvsikalische Technik 869 



und 1 qram bei 15 C vor. Umsponnener 

 Leitungsdraht, dessen Kupfer dieser Vor- 

 schrift entspricht, triigt in der Umspinnung 

 einen kupferroten Normalfaden; auBerdem 



Aluminium und seine Legierungen. 

 Das technisch reine Aluminium hat gewisse 

 Eigenschaften, die seine allgemeinere mecha- 

 nische Verwendung behindern. Es laBt 



einen Kenni'adeii, dessen Farbung unter Zu- sich, abgesehen dutch Drlicken, niclit so 

 hilfenahme einer Mustertafel den Namen der , leicht bearbeiten wie die bisher erwahnten 

 Fabrik ergibt. AuBer fiir elektrische Zwecke Metalle; die Lotungen an Aluminium sind 

 konimt Kupfer nodi in alien den Fallen nicht unbedingt halt bar; dureh Wasser 

 in Betracht, wo seine hervorragende Warme- i und alkalische Losungen wird es angegriffen. 

 leitfiihigkeit nutzbar gemacht werden soil. Die Bearbeitbarkeit wird z. B. durch Legie- 

 Die Kupferlegieruiigen sind die haupt- rung mit Magnesium wesentlich verbessert. 

 sachlichsten Baustoffe der physikalisehen Dem so . enfstehenden Magnalium lassen 

 Technik. Man unterscheidet im \vesent- sich durch geeignete Bemessung des Ma- 

 lichen Messing (Cu und Zn im uiigefahren gnesiumzusatzes recht verschiedene niecha- 

 Verhaltnis 2:1), Tombak oder RotguB (Cu nische Eigenschaften geben. Die Entwicke- 

 und Zn mit maximal 18 % Zn) und Bronze lung der Luftschiffahrt hat hides noch eine 



(Cu und Sn in verschiedenen Legieiungs- 

 verhaltnissen). Am haufigsten wird Messing 

 in Form von Halbfabrikaten (Draht, Blech, 



groBe Reihe von Leichtlegierungen ent- 

 stehen lassen. So sind Nickel- Aluniinium- 

 li'gierungen fiir Apparatteile besonders ge- 



Rohr usw.) und GuBteilen verwendet. Ge-'schiitzt; auch das Duraluminium gehort 

 zogenes oder gewalztes Messing ist nicht hierher. 



spannungsfrei und verzieht sich beini Be- 1 Blei. Blei dient fur Gegengewichte und 

 arbeiten; durch gleichmiiBiges Erwarmen Schleif scheiben ; auf die Giftigkeit seiner 

 der Stiicke auf die Schmelztemperatur des Dampi'e ist zu achten. Es laBt sich be- 

 Zinns wird dieser Fehler vermindert. Mes- ! senders leicht autogen schweiBen. Die Hart- 

 singguB hat betrachtliches SchwindmaB bleilegierungen (Sb enthaltend) sind leicht 

 (ca. Yei linear) und ist hiiufig poros; durch und dicht gieBbar. 



kriiftiges Hammern laBt sich der GuB ver- Nickel. Nickel konimt fiir Tiegel. ge- 

 dichten. Da fiir gewo'hnlichen MessingguB legentlich auch als Limbuseinlage fiir guB- 

 haufig Alt met all verwendet wird. ist er : eiserne Teilkreise (wegen der nahen Ueber- 

 selten eisenfrei. Fiir feine magnetische In- einstimmung der Warmeaiisdehnung beider 

 strumente ist besonders eisenfreier GuB zu Stoffe) zur Verwendung. Von Wichtigkeit 

 fordern. Als Messing, in dem ein Teil des sind die Xickellegierungen fiir Widorstands- 

 Zinks durch Ni ersetzt ist, kann man das drahte, welche bei hohem spezifischen Wider- 

 Xeusilber betrachten. Es ist weniger gut stand mcist einen geringen Temperatur- 

 gieBbar als Messing, hat aber sonst gute ; koeffizienten der Leitfahigkeit zeigen. Hier- 

 mechanische Eigenschaften. Zusammen- 1 her gehoren: Patentnickel, Konstantan, 

 setzung und Charakter der Bronzen ist Kickelin. Rheotan, Manganin. Kruppin u. a. 

 auBerordentlich verschieden. So ist Bronze Silbcr. Silber findet rein und legiertman- 

 mit 1 bis 2 % Sn noch in der Kiilte hammer- nigfache Verwendung; zunachst zu Spiegeln. 



bar, wahrend sie sich bei 5 Sn nur in Rot- 

 glut hammern laBt; ihre Festigkeit ist bei 



Diese Verwendung wird erleichtert durch die 

 Moglichkeit, Glas zu versilbern, entweder 



17,5% Sn am groBten, die Harte laBt bei ! durch Kathodenzerstaubung oder nacli dem 

 28% Sn noch eine Bearbeitung zu und bekannten Bottgerschen Veri'ahren: Man 

 wachst weiter bis 50 % Sn. Durch Erhitzen bringt das sorgl'iiltigst mit Salpetersaure, 

 und schnelles Abkiihlen wird Bronze weicher Aetzkali, Kaliumbichromat und Alkohol ge- 

 und dehnbarer (Anlassen). Eine Bronze reinigte Glas in eine Mischung von gleichen 

 mit 69% Cu, 31% Sn und 2% Ni kann I Raumteilen iiacht'nlgender Losungen: 1) 5g 

 als Spiegelmetall Verwendung t'inden. Da- , Silbernitrat wird in destilliertem Wasser 

 neben gibt es noch Bronzen mit besonderen jgelost und soviel Ammoniak zugesetzt, daB 

 Zusatzen: z. B. Phosphorbronze, Mangan- j der Xiederschlag fast verschwindet. Man 

 bronze, Aluminiumbronze (am besten 90 Cu ' filtriert und verdiinnt auf 500 ccm. 2) In 

 10 Al). Auch das hervorragend feste und 500 ccm siedendes Wasser gieBt man 1 g 

 halt bare Deltametall gehort hierher. in Wasser gelostes Silbernitrat, darauf noch 



Zink. Fiir provisorischeEiiirichtiingen ist 0,83 g Seignettcsalz und liiBt kurze Zeit 

 auch das Zink wegen seiner leichten Bearbeit- sieden, bis der Niederschlag gran wird. Dann 

 barkpit besonders geeignet. Vor allem laBt wird filtriert. Dauer der Versilberung, welche 

 es sich, auf ca. 120 C erwarmt, selir leicht je nacli der gewiinschten Starke wiederholt 

 biegen. Es ist jednch zu beachten, daB werden muB, ca. 1 Stunde, bei Erwarnmng 

 der thermische Ausdehnungskoeffizient des von 2) auf 70 C schneller. Die Losungen 

 Zinks durch andauernde Erwarmung inkon- ' sind im Dunkeln halt bar. Silberpulver 

 stant wird. Gut gieBbar wird Zink erst mit j mit Cremortartari und Kochsalz auf fett- 

 einem Zinnzusatz. 'freies Messing aufgerieben, gibt auf Messing 



